Polyoxetane
পলিঅক্সেটেন (পিওএক্স) বা পলি (অক্সেটেন) হল আণবিক সূত্র (-ওসিএইচ2সিএইচ2-) এন সহ সিন্থেটিক জৈব হেটেরোএটোমিক থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার। এটি অক্সেটেন মনোমার থেকে পলিমারাইজ করা হয়, যা একটি চার-সদস্যযুক্ত চক্রীয় ইথার। 1930 এবং 1940-এর দশকে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় রসায়ন পর্যবেক্ষণ ও বিকশিত হয়েছিল। 1950-এর দশকে প্রথম পলিমারাইজড অক্সেটেন ছিল 3,3-বিস (ক্লোরোমিথাইল) অক্সেটেন এবং তারপরে অন্যান্য 3,3-বিচ্ছিন্ন ডেরিভেটিভ। 1956 সালে অপরিবর্তিত অক্সেটেন নিজেই পলিমারাইজ করা হয়। মনোমার দশটি অক্সেটেন ডেরিভেটিভ সংশ্লেষিত করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলি পলিমারযোগ্য। পলিমারাইজ করতে না পারার কারণগুলি হল বিভিন্ন ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন ক্ষারতা এবং রিং স্ট্রেন এবং প্রতিস্থাপনের বাল্কনেসও তাদের অবস্থান হিসাবে। প্রধান 3-প্রতিস্থাপিত এবং 3,3-প্রতিস্থাপিত মনোমারগুলি অক্সেটেন নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়া অপরিবর্তিত অক্সেটেনের রিং স্ট্রেন হল 107 কেজে/মোল। এটি অ-পলিমারাইজেবল ছয় সদস্যের টেট্রাহাইড্রোপাইরেনের চেয়ে কুড়ি গুণ বেশি। অক্সেটেন একটি ক্যাশনিক, রিং-ওপেনিং পদ্ধতির মাধ্যমে পলিমারাইজ হয়। বিশেষ অক্সেটেনগুলি অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা পলিমারযোগ্য। প্রসারণ কেন্দ্রটি একটি তৃতীয় স্তরের অক্সোনিয়াম আয়ন, যা মূলত লুইস অ্যাসিড, ট্রায়ালকিল অক্সোনিয়াম লবণ, কার্বোকেশনিক লবণ এবং অন্যান্য দ্বারা শুরু হয়। শক্তিশালী অ্যাসিডগুলি গৌণ অক্সোনিয়াম আয়ন তৈরি করে, যা প্রতিক্রিয়াশীল নয়, তাই তারা প্রথম পছন্দের সূচনাকারী নয়। অন্যদিকে সুপার অ্যাসিড (যেমন। এইচ. এস. ও. 3. এফ) হল অক্সেটেনের মতো চক্রীয় ইথারের ক্যাশনিক পলিমারাইজেশনের কার্যকর সূচনাকারী। প্রসারণ কেন্দ্রের পর্যাপ্ত স্থিতিশীলতার জন্য, কম নিউক্লিওফিলিটির একটি কাউন্টারিয়ন এক্স-প্রয়োজন, যেমন এস. বি. সি. এল. 6-, পি. এফ. 6-, এ. এস. এফ. 6-বা এস. বি. এফ. 6-। প্রথম পলিমারাইজেশনগুলি বিএফ4-বা বিএফ3ওএইচ-কাউন্টারিয়নের সমন্বয়ে গঠিত যৌগগুলির সাথে পরিচালিত হয়েছিল। বিস্তার খুব দ্রুত হয় এবং এইভাবে কম আণবিক ওজনের পণ্যগুলির প্রস্তুতি (পছন্দসই কার্যকরী শেষ গোষ্ঠীগুলির সাথেও) আজ পর্যন্ত করা হয়নি। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি অসমমিতভাবে প্রতিস্থাপিত অক্সেট্যানগুলি প্রসারণ কেন্দ্রের একটি বা উভয় আলফা-কার্বনকে আক্রমণ করার ক্ষমতা অনুযায়ী পলিমারাইজ করে। প্রতিস্থাপিত এবং 3-প্রতিস্থাপিত ব্যুৎপত্তিগুলি প্রতিসম পদ্ধতিতে পলিমারাইজ হয়, তবে 2-প্রতিস্থাপিত ব্যুৎপত্তিগুলি যে কোনও মৌলিক ধরনের পলিমার চেইন সংযোগ (মাথা থেকে লেজ, মাথা থেকে মাথা এবং লেজ থেকে লেজ) গঠন করতে পারে। তবে, সঠিক পরিস্থিতি এবং দীক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে, একটি স্টেরিওস্পেসিফিক প্রচার অর্জন করা যেতে পারে। প্রধান শৃঙ্খলের অক্সিজেন পরমাণুগুলি চক্রীয় অলিগোমার (সাধারণত টেট্রামার) গঠন বা ডিপোলিমারাইজ করার জন্য অক্সোনিয়াম প্রসারণ কেন্দ্রকে আক্রমণ করার জন্য যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা ধারণ করে। একটি অণুর মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে ব্যাকবিটিং বলা হয়। অপরিবর্তিত অক্সেটেনের পলিমারাইজেশনের সময়, দুটি ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলের পারস্পরিক আক্রমণ ঘটতে পারে, খুব কম সংখ্যায়, অ্যাসাইক্লিক অক্সোনিয়াম আয়ন গঠন করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অস্থায়ী সমাপ্তি। উল্লিখিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি প্রসারণের সাথে গতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রসারণ যত দ্রুত হয়, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তত কম হয়। বিস্তারের গতি নির্ভর করে পলিমারাইজড মনোমার, ব্যবহৃত দীক্ষা ব্যবস্থা এবং পলিমারাইজেশন শর্তের উপর। শিল্প উৎপাদনের উদাহরণ পলিমারের সাসপেনশন পেতে-25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে মিথাইলিন ক্লোরাইড এবং পেট্রোলের মিশ্রণে 4 থেকে 8 ঘন্টার জন্য পলিমারাইজেশন করা হয়। অনুঘটক ব্যবস্থায় 1-2% BF3 এবং 0,1-0,4 শতাংশ এপিক্লোরহাইড্রিন থাকে যা কোকাটালিস্ট হিসাবে কাজ করে। চূড়ান্ত সাসপেনশনটি নিরপেক্ষ করা হয়, জলের বাষ্প দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা হয়, ফিল্টার করা হয়, ধুয়ে ফেলা হয় এবং শুকানো হয়। প্রতিস্থাপিত পলিঅক্সেটেন প্রতিস্থাপিত অক্সেটেনগুলির একটি সিরিজ সংশ্লেষিত এবং পলিমারাইজ করা হয়েছে। প্রথম পলিমারাইজড অক্সেটেন ছিল 3,3-বিস (ক্লোরোমিথাইল) অক্সেটেন। পলিঅক্সেটেন উচ্চ মাত্রার স্ফটিকত্ব এবং গলিত তাপমাত্রা সহ তরল বা কঠিন হতে পারে। চূড়ান্ত বস্তুগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিকল্পগুলির প্রতিসাম্য, স্থূলতা এবং মেরুকরণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, পিওএক্স-এর গলন তাপমাত্রা হল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 2 বা 3 অবস্থানে একটি মিথাইল প্রতিস্থাপন পলিমিথাইলক্সেটেনের নিরাকার বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে। একই কার্বনের উপর প্রতিসমভাবে দ্বি-প্রতিস্থাপিত অক্সেটেনগুলি স্ফটিকাকার পলিমার দেয়, যেমন 3,3-ডাইমিথাইলঅক্সেটেন। পলি (3,3-ডাইমিথাইলঅক্সেটেন)-এর গলনাঙ্ক হল 47 ডিগ্রি সেলসিয়াস। হ্যালোজেনগুলি অক্সেটেন পলিমারের গলনাঙ্ক বৃদ্ধি করে। বৃহত্তর হ্যালোজেন পরমাণু, উচ্চতর গলন তাপমাত্রা। হ্যালোজেনেটেড অক্সেটেনের গলিত তাপমাত্রা 135 থেকে 290 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। অ্যামোরফাস লো গলিত অক্সেটেনগুলি সাধারণ জৈব দ্রাবকগুলিতে দ্রবণীয়, অন্যদিকে স্ফটিক নয়। পলিমার্যানালজিক্যাল প্রতিক্রিয়া বুটিলিথিয়াম হাইড্রক্সিল (-ওএইচ) কার্যকরী শেষ গোষ্ঠীর সাথে আণবিক ওজন পিওএক্স গ্লাইকোল কমাতে পলিঅক্সেটেনকে ভেঙে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। একই ফলাফলের সাথে, ওজোন সহ অবক্ষয় এবং তারপর লি. এ. এল. এইচ 4 দ্বারা হ্রাস ব্যবহার করা যেতে পারে। পলিওক্সেটেন গ্লাইকোলগুলি পলিউরিথেন নেটওয়ার্ক তৈরি এবং কপোলিমার প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কোপোলিমার অক্সটেনগুলিকে কোপোলিমারাইজ করার দুটি প্রধান কারণ হল স্ফটিকত্বের সমন্বয় এবং উপাদানগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। পলিউরিথেন (পি. ইউ. আর), পলিইথার এবং পলিএমাইড ইলাস্টোমারের নরম অংশগুলির অগ্রদূত তৈরি করতে অক্সেটেনগুলি মূলত টেট্রাহাইড্রোফুরান (টি. এইচ. এফ) দিয়ে কোপোলিমারাইজ করা হয়। বিশেষ করে বি. সি. এম. ও এবং টি. এইচ. এফ-এর পরিসংখ্যানগত সহ-পলিমার হল নিরাকার, শক্ত রাবার। অক্সেটেনের আনহোমোপলিমারাইজেবল ডেরিভেটিভগুলি হোমোপলিমারাইজেবল অক্সেটেনের সাথে কোপোলিমারাইজ করতে সক্ষম। কপোলিমারাইজেশন সমস্যাবিজ্ঞানে বেশিরভাগ অধ্যয়নরত মনোমার হল বিসিএমও। এছাড়াও থার্মোপ্লাস্টিক ইলাস্টোমার আচরণ সহ কপোলিমার প্রস্তুত করা হয়েছে। পলিঅক্সেটেন হল ইঞ্জিনিয়ারিং পলিমার। 3, 3-বিস (ক্লোরোমিথাইল) অক্সেটেন (বিসিএমও) থেকে উদ্ভূত শুধুমাত্র একটি অক্সেটেন পলিমারের শিল্প প্রয়োগ ছিল। এটি হারকিউলিস, ইনকর্পোরেটেড (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং পেন্টাপ্লাস্ট (রাশিয়া) দ্বারা ট্রেডমার্ক পেন্টনের অধীনে উপলব্ধ ছিল। তুলনামূলকভাবে উচ্চ তাপ-বিকৃতি তাপমাত্রা এবং কম জল শোষণের কারণে প্রধান ব্যবহার ছিল জীবাণুমুক্ত পণ্য। বিসিএমও স্ব-নির্বাপক (পলিমার শৃঙ্খলে উপস্থিত ক্লোরিন পরমাণুর কারণে) এবং অত্যন্ত রাসায়নিকভাবে প্রতিরোধী। এটি বেশিরভাগ জৈব দ্রাবক এবং শক্তিশালী ক্ষারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এটি ঘনীভূত এইচ. এন. ও. 3 বা এইচ. 2. এস. ও. 4-এর মতো শক্তিশালী অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়। একটি সাধারণ সংখ্যা-গড় আণবিক ওজন 250,000 থেকে 350,000 গ্রাম/মোলের মধ্যে থাকে। এটি প্রচলিতভাবে ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে। ছাঁচযুক্ত পণ্যগুলি সাধারণভাবে কম সংকোচন এবং চমত্কার মাত্রিক স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে। ব্যয়বহুল পি. বি. সি. এম. ও থেকে তৈরি করা যেতে পারে এমন যন্ত্রাংশের উদাহরণ হল বিয়ারিং, ভালভ, ফিটিং কেবলের যন্ত্রাংশ এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ইত্যাদি। এটি রাসায়নিক ট্যাঙ্কের প্রধান ব্যবহারের সাথে ক্ষয়কারী স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা সহ একটি খুব ভাল ক্ষয়কারী-বিরোধী আবরণ। এটি ডিস্যালিনেশন ঝিল্লির জন্য দুর্দান্ত উপাদান। পারফ্লোরিনেটেড অক্সেটেন (-সিএফ2সিএফ2সিএফ2ও-) এন প্রচুর ঘর্ষণ-হ্রাসকারী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে এবং গ্যাস পৃথকীকরণ ঝিল্লির জন্য সম্ভাব্যভাবে কার্যকর। অক্সেটেনের উল্লেখযোগ্য অংশ পলিঅক্সেটেন গ্লাইকোল এবং অন্যান্য পলিমারিক উপাদানে পরিণত হয়। সক্রিয় পলিমার ইলেকট্রন ঘাটতি গ্রুপ দ্বারা 3য় অবস্থানে হাইড্রোজেন (গুলি) প্রতিস্থাপন করে, শক্তিশালী পলিমার প্রস্তুত করা যেতে পারে। কাঙ্ক্ষিত কার্যকরী গোষ্ঠীগুলি হল ইথাইল (সিএইচ3-সিএইচ2-), নাইট্রো (এনও2-) বা 2-অক্সা-4,4-ডাইনাইট্রোপেন্টাইল (সিএইচ3-সি (এনও2) 2-সিএইচ2-ও-সিএইচ2-)। সক্রিয় পলিমারগুলি বিস্ফোরক এবং প্রণোদক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বা এগুলি উপরে উল্লিখিত উৎপাদনের অগ্রদূত। এগুলি প্রচুর ধোঁয়ায় পুড়ে যায়। তথ্যসূত্র পলিমার পলিথার